172 | Glasversilberung. 
hinreichend dick und lässt sich nach dem Reinigen mit 
Wasser und vollständigen Trocknen durch Firniss dauer- 
haft schützen. Spiegelglasplatten erfordern eine sorgfäl- 
tige Reinigung mit Salpetersäure, mit präcipitirter koh- 
lensaurer Kalkerde oder Magnesia und weingeistiger Lö- 
sung von Benzol. Die so vorbereitete Platte wird dann mit 
einer verdünnten Seignettesalzlösung (1,00 Grm. auf 200 
bis 300 C.C. Wasser) benetzt, horizontal gelegt und wuit 
der bezüglichen Mischung 1—2 Millim. hoch übergossen. 
Zur Erzeugung eines schönen Spiegels ist es zweckmäs- 
sig, die Flüssigkeit nach 1 oder 2 Stunden abzugiessen, 
die Platte abzuspülen und aufs Neue Flüssigkeit darauf 
zu bringen, da nur auf diese Weise die kleinen Oeffnun- 
gen, welche durch die unvermeidlichen Staubtheilchen 
entstehen, vollständig beseitigt werden können. Nach 
dem Abspülen und Trocknen verträgt die Schicht ein 
- Firnissen und ist dann vollständig dauerhaft. 
Das beschriebene Verfahren ist von Bethe durch 
beinahe fünf Jahre erprobt worden und besitzt nach dem- 
selben den Vorzug vor allen bisher publicirten Methoden. 
Auf 1 Quadratmeter Fläche bedarf man für 2 Millim. 
Dicke der benetzenden Schicht nur 2 Liter Flüssigkeit, 
also 10,00 Grm. salpetersaures Silberoxyd in ammoniakali- 
scher Lösung und 2,00 Grm. zur Herstellung der Reduc- 
tionsflüssigkeit. 
Die abgegossene Flüssigkeit enthält 50 — 60 Proc. der 
angewendeten Silbermenge, und lässt sich zwar nicht wie- 
der: zur Erzeugung der ersten, spiegelnden Silberschicht 
‚verwenden, doch aber nach Zusatz einiger Tropfen einer 
Lösung von salpetersaurem Silberoxyd und neuer Reduc- 
tionsflüssigkeit zur Verstärkung dieser Schicht. (Journ. 
für pract. Chemie. Bd. 92. 3 u. 4.) | B. 
Ueber Glasversilberung. 
C. Finckh in Tübingen hat sämmtliche Methoden 
der Glasversilberung bei Herstellung einiger Silberspiegel 
zu optischen Zwecken geprüft und giebt in Folgendem 
= das von Liebig gebräuchliche Verfahren dazu an. 
Die von Liebig vorgeschlagene Silberlösung ist fol- 
gende: 1 Th. salpetersaures Silberoxyd löst man in 20 
- Theilen destillirten Wasser, versetzt mit reiner Ammo- 
niakflüssigkeit, bis der entstandene Niederschlag sich 
eben wieder gelöst hat, fügt 45 — 50 Th. einer caustischen 
Natronlauge von 1,03 spec. Gew. zu und löst den sich 
